3 02 ANNALES DU MUSEUM 



ment étrangères qui y sont contenues. Le sable coloré, 

 nuancé de jaune, de gris, de brun et de noir, qu'on a 

 ainsi séparé des grains brillans , a été traité avec trois 

 parties de potasse dans un creuset de platine. La masse 

 bien fondue lessivée avec de l'eau distillée, a donné une 

 liqueur jaune orangé, et laissé une poussière brune non 

 dissoute, La lessive alcaline saturée par de Facide nitrique 

 qui la fait passer au rouge, a précipité le nitrate d'argent 

 en rouge vif, celui de plomb en beau jaune, et celui de 

 mercui'e en rouge de cinabre : elle a donc présenté par-là 

 du chrômate de potasse. La poussière laissée indissoluble 

 par l'alcali ayant été traitée par l'acide murialique , s'est 

 dissoute, excepté quelques grains de platine; et cette dis- 

 solution évaporée a pris une forme de gelée à laquelle l'eau 

 a enlevé du muriate de fer sans toucher à une poudre 

 blanche qui avoit tous les caractères de l'oxide de titane et 

 a de la silice très-divisée. Ainsi l'examen du sable ferru- 

 gineux séparé du platine brut par le triage , y fait recon"- 

 noître de la silice, du titane , du chrome et du fer.. 



On sait que le triage, quelque attention qu'on y porte, 

 n'est qu'un moyen bien imparfait de purifier le platine j 

 aussi les chimistes ont-ils conseillé de le traiter par de l'a- 

 cide muriatique pour en extraire 1^ fer. Dans notre travail, 

 nous avons poussé beaucoup plus loin la purification, et 

 nous avons traité successivement le platine déjà trié parles 

 acides muriatique, nitrique et sulfurique, employés suc- 

 cessivement à la dose de trois ou quatre fois le poids du 

 métal et chauffés avec lui jusqu'à une ébullition de quel- 

 ques minutes. Ces expériences ont d'ailleurs été faites dans 

 des cornues et en y adaptant l'appareil nécessaire pour re- 

 cueillir et connoître les gaz. Voici le résultat de ces tenta- 



